îî42 Minéralogie. 



Leur pesanteur spécifique est de 2,270. L'hureaulite est très- 

 fusible; au chalunioau, ou obtient un bouton noir ayant l'éclat 

 métallique; chauffée dans le niatras, elle donne de l'eau. Elle 

 forme de ]K'tites veinules dans les tifranites des environs de \\- 

 moyes. Elle est associée à i\\\ phosphate de fer fibreux, d'un 

 vert- olive. M. Dufrénoy a suivi dans l'analyse de celte sub- 

 stance un procède indiqué par M. Eerzélius , et qui consiste à 

 dissoudre le phosphate dans un acide, et ;\ le décomposer en- 

 suite au moyen d'un hydro-salfate, que l'on laisse digérer snr 

 le précipité pendant quelque temps. On isole ainsi le fer et le 

 manganèse à l'état de sidfure , et l'acide phosphorique se com- 

 bine avec l'ammoniaipie. Le résultat de deux analyses a été : 

 acide phosphorique o,38oo ; oxide de fer 0,11 10 ; oxide de 

 manganèse 0,3285 ; eau 0,1800; total 0,9995; ce qui conduit 

 à la formule : 3 M /^ P' -H F e P^ -f- 6 A q. Cette espèce a été dé- 

 signée par M. Alhiau sous le nom de HureauUte , parce qu'elle 

 a été trouvée dans la commune de Hurcaux. 



2. De V Hétcpozite . — Cette sidjstance n'est encore connue 

 qu'en masses lamelleuses, présentant un clivage triple, égale- 

 ment facile, mais peu net. La forme primitive qui résulte de ce 

 clivage est un prisme rhomboidal oblique sous l'angle de loo** 

 à loî"; son éclat, peu' vit et gras, est analogue à celui de la 

 chaux phosphatée. La couleur de ce phosphate est un gris-ver- 

 diitre un peu bleuâtre ; il présente alors tout-à-fait l'apparence 

 d'une substance pierreuse. Il éprouve une certaine altération 

 par l'action de l'air, qui lui donne une teinte violette et fait 

 passer son éclat du vitreux au demi-métallique. La dureté de 

 l'hétépozite non altère est assez grande ; sa pesanteur spécifique 

 est de 3,5. Il se dissout dans les acides avec un résidu très-léger 

 de silice; au chalumeau, il est fusible en émail d'un brun-foncé, 

 ayant un éclat demi-metallicpic. Le résultat de deux analyses 

 faites par l'auteur, a été : acide phosphorique 0,4177 ; oxide 

 de fer 0,3489; oxide de manganèse 0,1757; perte au feu 0,0440; 

 silice 0,0022 ; total : 0,9835. Ccîtte composition est représentée 

 par la formule : ihV' -hMP' 4- 10 A q. 



x36. Description dk nouvelles espèces minérales; par le pro- 

 fesseur Breithaupt. ( Journal de Schweiggcr, T. 20, p. 3 14). 



i. \,ç, Karphasidéritc : ce nom est dérivé de sa couleur d'un 



